( 57^ ) 



» En résumé, dit M. Fairbairn, l'acier Heaton peut être comparé avec avantage aux 

 aciers des ac.tres fabricants, et comme cet acier provient d'une fonte très-inférieure, on 

 peut certainement envisager ce mode de fabrication comme un perfectionnement considé- 

 rable du travail de l'acier, au |)oint de vue de son prix de revient et de l'importance de sa 

 production. » 



Il Ces résultats, rapprochés de ceux que m'avaient donnés les fontes de 

 la Moselle, me surprirent au plus haut degré. L'épuration avait-elle été plus 

 complète que lors des expériences dont j'ai rendu compte? ou bien le 

 mode d'épreuves adopté par M. Fairbairn ne permet-il pas d'apprécier à 

 tous les points de vue les défauts et les qualités mécaniques d'une barre 

 d'acier? 



» Il fallait constater avant tout le degré d'épuration que laffinage au 

 nitie avait réalisé. Je priai, en conséquence, M. Fairbairn de in'adresser des 

 fragments des diverses barres qu'il avait essayées; et, en même temps, je 

 fis venir de l'usine de M. Heaton un échantillon de la foute avec laquelle 

 les barres eu question avaient été préparées. C'est une foute peu graphiteuse, 

 d'i;n gris clair qui m'a fourni à l'analyse : 



Silicium 0,0210 



Phosphore o , o 1 06 



Soufre 0,0019 



)) On n'a pas dosé les autres éléments. 



o Cette fonte a été affinée dans l'appareil Heaton avec 12,4 pour 100 de 

 nitrate de soude dti Pérou et 1,2 pour 100 de sable quartzeux. Le calcul 

 montre, en jjartant des données de mon prenuer IMémoue, que cette pro- 

 portion de nitre est insuffisante et que le métal affiné doit encore retenir des 

 substances étrangères. 



M L'analyse des six barres d'acier m'a donné, en effet : 



IVuméros «tes barres 

 Matières. — — ^ 



n" 1. 



Carbone o,oo.|9 



Silicium 0,0010 



Phosphore .... o ,oo3o 



Soufre pas trace 



» On voit que les six échantillons se ressemblent beaiicoiq), ce qiu s'ac- 

 corde avec letu- origine coumiune. Ce sont des aciers peu durs, se limant 

 facilement, ne contenant que o,oo5 à 0,006 de carbone, mais retenant 

 encore o,oo23 à o,oo3o de pliospliore. 



